50 



von der Form s r ist, wobei £ vorn Tragbeitsmomente des 

 spannenden Gewichtes abbangt und r die Schwingungsdauer 

 bedeutet. 



Die Versuche des Verfassers haben nun ergeben, dass die 

 innere Metalldampfung, (so wird der Theil der Dampfung ge- 

 nannt, welcher seine Ursaehe in der Verdrebung des Drabtes 

 hat) niclit die Gesetze der Luftdampfung befolgt. 



Eine Eigenscbaft haben beideArten von Dampfimg gemein, 

 namiicb dass das logarithmische Decrement fur verschiedene 

 Amplituden dasselbe ist. Ausserdein hat das logarithmische 

 Decrement der Metalldampfung noch folgende Eigenschaften. Es 

 bleibt unverandert, wenn man das Tragheitsmoment, und da- 

 durch entsprechend die Schwingungsdauer andert; ebenso auch, 

 wenn man den Draht verlangert oder verkiirzt, wobei ebenfalls 

 die Schwingungsdauer eine andere wird. Was den Durchmesser 

 der Drahte betrifft, haben die Beobachtungen kein sicheres Re- 

 sultat ergeben; es scheint das logarithmische Decrement vom 

 Durchmesser unabhaugig, oder doch nur wenig abhangig zu 

 sein. Endlich ist die Spannung des Drabtes auch olme Einfluss 

 auf dasselbe. 



Es wachst dagegen das logarithmische Decrement sebr 

 raseh mit der Temperatur, und zwar wahrscheinlich nach der 

 Gleichung L = a-h [ie? 1 , wobei L das logarithmische Decre- 

 ment, / die Temperatur, e die Basis der naturlichen Logarith- 

 men und a, p, 7 Constants sind. Die Abhangigkeit von der 

 Temperatur ist urn so grosser, je niedriger der Schmelzpunkt 

 des Metalles liegt. Beim Messing ist L bei 87» C. etwa 5— 6mal 

 so gross als bei 14<> C. 



Es hat sich ferner gezeigt, dass ausgegliihte Drahte, 

 welche man gewohnlich auch als weiche Drahte bezeichnet, eine 

 viel geringere Dampfung erfahren als harte, d. h. nicht ausge- 

 gliihte Drahte. 



Durch langeres Schwingen in Amplituden, welche inner- 

 halb der Elasticitatsgrenze liegen, werden die Drahte auch 

 weicher, es nimmt namiicb das logarithmische Decrement all- 

 mablich ab. Verdreht man jedoch einen weichen Draht unter 

 Ueberschreitung der Elasticitatsgrenze gewaltsam bin und her. 

 so wird derselbe dadurch wieder harter, es nimmt das logarith- 



